)' Si l'on construit la courbe, en portant en abscisses les proportions en 

 poids de magnésium et en ordonnées les températures, on remarque que 

 cette courbe présente trois maxima (5oo°, 565° et 65o°) et deux minima 

 (4oo° et 56o°). Le dernier maximum montre que la combinaison corres- 

 pondante est moins fusible que chacun des deux constituants. Des faits 

 semblables ont déjà été signalés par MM. Roberts-.\usten (or-aluminium), 

 H. Gautier (antimoine-aluminium) et Lebeau (antimoine-lithium). 



» Les trois points maxima mettent en évidence l'existence de trois com- 

 binaisons définies : CdMg, CdMg' et CdMg". 



» Métallo graphie microscopique. — La préparation des surfaces |)olies 

 des divers alliages examinés présente des difficultés dues à leur faible 

 dureté: il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'arriver à un polissage 

 parfait. Quelquefois, au défaut de dureté s'ajoute la facilité avec laquelle 

 les alliages sont attaqués par l'eau. 



» Les procédés d'attaque ont extrêmement varié. D'une manière géné- 

 rale, les acides minéraux, même très étendus (jusqu'à i pour 1000), 

 agissent très énergiquement pendant des temps très courts, et à l'attaque 

 proprement dite s'ajoute une oxydation superficielle qui rend difficile la 

 rej^roduction photographique. Cependant, en |)olissant partiellement les 

 surfaces polies ainsi attaquées, on obtient des résultats satisfaisants. Le 

 chlorhydrate d'ammoniaque m'avait donné de bonnes préparations avec 

 les alliages de magnésium et d'aluminium : il n'en a pas été de même avec 

 ceux de cadmium et de magnésium. L'attaque par le courant électrique a 

 été employée avec succès. 



» En faisant varier les proportions de magnésium de o à 100, j'ai préparé une série 

 de neuf échantillons qui ont été examinés au microscope Le Chalelier. 



